566 ÉTUDES ET MÉMOIRES 



Le pouvoir coagulant des divers acides diffère beaucoup, mais dans 

 tous les cas il n'en faut qu'une très faible quantité. 



Parkins donne le tableau approximatif suivant [loc. cit) : 



lOO"'^- l de latex pur sont entièrement j 0^'' 1 acide sulfurique 



) coag-ulés par : f . 1 — chlorhydrique 



/ (0.3 — nitrique 



' ; . 95 — acétique 



Il dit encore que « si Ton ajoute de l'acide en excès, la coagula- 

 tion cesse de se parfaire ». J'ai reconnu que ce fait se produisait 

 avec la plupart des acides, excepté avec l'acide acétique, même alors 

 qu'on avait versé une quantité d'acide dix fois plus grande que 

 celle qui eût été nécessaire, et dans ce cas la coagulation se produi- 

 sait instantanément, si bien qu'il n'était plus possible de verser le 

 latex dans les récipients de forme plate. Le résidu, toutefois, était 

 parfaitement clair, preuve que tout le caoutchouc avait été extrait. 

 Le point important à signaler est que la quantité nécessaire dépend 

 du volume de latex pur, et quelle que soit la proportion dans 

 laquelle il ait été dilué, la quantité d'acide nécessaire pour obtenir 

 la coagulation complète reste toujours la même. 



Dans l'état actuel de la pratique, j'ai reconnu que l'acide acétique 

 est de beaucoup le plus convenable pour cette opération, et son 

 emploi est si répandu qu'il est facile d'employer la quantité néces- 

 saire pour obtenir la coagulation complète, sans avoir besoin de 

 déterminer le volume exact de latex pur à traiter. 



Lorsque le latex a été filtré ainsi qu'il est indiqué plus haut, on 

 ajoute une jjetite quantité d'acide acétique — à peu près la valeur 

 d'une cuiller à thé par pinte (0 lit. oGS") de latex — et le mélange 

 est agité pendant quelques instants. Si l'on n'aperçoit pas de com- 

 mencement de coagulation, on ajoute quelques gouttes d'acide et 

 l'on agite encore : le liquide prend alors peu à peu la consistance 

 d'une crème épaisse et doit être versé aussitôt dans des plats 

 émaillés. Il faut agiter et verser le latex le plus doucement possible, 

 afin d'éviter la formation de bulles, qui, crevant lorsque le caout- 

 chouc est soumis à la pression, donnent une apparence rugueuse à 

 la surface. 



Les plats émaillés sont recommandés de préférence à ceux de 



